ïo4 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



ciable de grapliite, sauf la dernière où l'on en trouvait 0,20 pour loo. Des fragments 

 de ces fontes étaient soumis à des recuits plus ou moins prolongés à diveroes tempé- 

 ratures; ces températures étaient atteintes, soit en montant d'une façon continue, soit 

 en descendant après avoir atteint une température plus élevée; dans chaque cas, on 

 terminait l'opération par une trempe à l'eau froide. Dans les échantillons ainsi trailés 

 on dosait le carbone total et le graphite, la différence donnant le carbone combiné. 



» De l'ensemble de ces essais on peut déduire les résultats suivants, 

 relatifs à la séparation du graphite par recuit : 



» 1° La séparation du graphite s'amorce à une température d'autant plus 

 basse que la teneur en silicium est plus forte; 



» 2° La séparation du graphite, une fois commencée, se continue aux 

 températures inférieures à celle où s'amorce la réaction ; 



» 3° A température constante, la séparation du graphite s'effectue pro- 

 gressivement avec une vitesse d'autant plus faible que la température est 

 plus basse et la teneur en silicium plus faible; 



» 4° La teneur en graphite qui correspond à l'équilibre paraît ne dé- 

 pendre que faiblement de la teneur en silicium; 



» 5° La teneur en graphite qui correspond à l'équilibre augmente quand 

 la température s'abaisse, et, aux températures basses, l'éqailibre paraît 

 correspondre à une proportion nulle de carbone combiné. 



» Si l'on considère, en particulier, la fonte qui ne contient que des 

 traces de silicium, on trouve qu'on peut la soumettre à un chauffage pro- 

 longé, aune température qui peut atteindre 1120°, sans qu'il s'y sépare 

 de graphite; mais à 1170° la séparation du graphite se produit et se con- 

 tinue si l'on ramène ensuite le métal à des températures inférieures. Pour 

 déterminer l'équilibre entre le fer carburé, et le graphite nous avons 

 trempé à l'eau, à diverses températures, des fragments de fonte, amenés à 

 ces températures par un refroidissement très lent (25" à l'heure) à partir 

 de II 70°. Nous avons obtenu ainsi les teneurs suivantes en carbone com- 

 biné : 



Température iioo° 1000° 900° 800" 700° 



Carbonecombiné. . . 1,48 i,55 0,99 0,48 o,38 



» Ces chiffres ne sont qu'approximatifs, surtout en ce qui concerne les 

 températures basses, pour lesquelles il faudrait prolonger beaucoup le 

 chauffage pour être sûr d'arriver à l'équilibre. Si l'on examine au microscope 

 la fonte refroidie à 700°, on voit que la transformation est plus avancée 

 dans certaines régions où le graphite se .trouve directement en contact 



